— 330 — 
Osservazione. Tanto l'elica magnetizzante che i fili in questo 3° studio erano 
così lunghi rispetto al loro diametro da poter ritenere praticamente trascurabile la 
reazione degli estremi. Anche le correnti di Faucault, stante il piccolo diametro dei 
fili, non avevano influenza sensibile. 
Essendo l'elica primaria disposta come abbiamo già detto rispetto al meridiano 
magnetico, non si sentiva l’ influenza del campo magnetico terrestre. 
4° studio. Ad un filo di ferro puro di Svezia, come quello dell'ultima esperienza, 
ho fatto subìre un allungamento permanente del 10 °/,, e quindi ho determinato gli 
elementi per una serie di cicli d’isteresi compiuti sotto diversi sforzi di tensione. Il 
metodo per ottenere i cicli era quello già usato da Ewing e descritto nel suo lavoro 
fatto colla gentile collaboratrice miss. Helen G. Klaassen, pubblicato nella Zumzère 
électrique, vol. LII, pag. 156. 
Le serie di cicli da me determinati furono quelli in corrispondenza delle forze 
magnetizzanti 
1,75 2,92 3,21 3,80 4,67 5,84 11,68 20,44 
e ogni serie comprende i cicli corrispondenti alla tensione di 0, 5, 10, 15 kg. per 
mm?. Al principio di ogni serie il filo veniva più volte caricato e scaricato dai pesi 
perchè raggiungesse il suo assetto elastico, e anche venivano percorsi molti cicli ma- 
gnetici, perchè fosse raggiunto eziandio l'assetto magnetico. Ogni ciclo fu da me 
disegnato in scala opportuna e ne furono determinate l’area e la forza coercitiva (1). 
Non riproduco il disegno dei singoli cicli perchè esso non offre nessuna particolarità. 
Nella tabella VIII ho riunito nella prima finca i valori della forza magnetizzante 
massima H,,, nella seconda quelli dell’ induzione magnetica B, corrispondente al 
vertice del ciclo, nella terza quelli del magnetismo residuo, nella quarta i valori 
della forza coercitiva C, nella quinta quelli dell’ /BdH. Questo differisce pochissimo 
dall’(IQH, che dà la perdita di energia per isteresi. La differenza arriva a qualche 
centesimo solamente pei cicli corrispondenti alle maggiori forze magnetizzanti. 
Per meglio comprendere la variazione della forza coercitiva in funzione della 
tensione, ho aggiunto nella penultima finca i valori del rapporto Gira il magnetismo 
residuo e la forza coercitiva. La forza coercitiva si può considerare come quella forza ma- 
: ; È 4 : R. 
gnetizzante necessaria per annullare il magnetismo residuo. Questo rapporto CÈ dunque 
anch'esso una specie di permeabilità: volendo dargli un nome, forse potrebbe essere 
chiamato coercitività. Ora questa coercitività aumenta notevolmente coll’ aumentare 
della tensione. Anche questo è un carattere dei materiali magneticamente dolci, e quindi 
troviamo confermato che la tensione conferisce al ferro incrudito le stesse proprietà 
magnetiche, che gli conferirebbe un raddolcimento, p. e. ottenuto colla ricozione. 
Per meglio comprendere finalmente la variazione dell'area d’ isteresi in funzione 
dH 
BE ì 
della tensione ho aggiunto nell'ultima finca i valori del rapporto 
(1) S’intende col nome di forza coercitiva il valore della forza magnetizzante (negativa), cui 
corrisponde il valore zero dell’ intensità di magnetizzazione. 
